分类：生活-家居装修
问题：屋面防水有哪些施工起来又简单防水效果又好呢？ 
屋面有哪些施工起来又简单防水效果又好呢？
回答：卷材防水屋面一般由结构层、隔气层、保温层、找平层、防水层和保护层组成。其中隔气层和保温层在一定的气温条件和使用条件下可不设。 卷材防水屋面属柔性防水屋面，其优点是：重量轻，防水性能较好，尤其是防水层具有良好的柔韧性，能适应一定程度的结构震动和胀缩变形。缺点是：造价高，特别是沥青卷材易老化、起鼓、耐久性差，施工工序多，工效低，维修工作量大，产生渗漏时修补找漏困难等。 下面我发给你份目前的常用防水施工做法给你作参考 SBS改性沥青防水卷材 产品简介： “灯塔”牌SBS改性沥青防水卷材系国家重点新技术推广示范线生产的优质防水卷材，是山东省著名商标产品。主要原材料选用优质重交沥青以苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物（SBS）为改性剂，以优质聚酯胎、玻纤胎为胎基，两面覆以防护隔离、装饰材料制成。 性能特点：低温柔性好，达到-25℃不裂纹；耐热性能高100℃不流淌。延伸性能好，使用寿命长，施工简便，污染小等特点。产品适用于I、II级建筑的防水工程，尤其适用于低温寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程。 规格分类：按物理指标分为：I（-18℃）、II（-25℃）型两大类；按胎基可分为：聚酯胎、玻纤胎两大类；按覆面材料可分为：PE膜（镀铝膜）膜、彩砂、页岩片、细砂等四大类；按材料厚度可分为：2mm、3mm、4mm共三种，其中聚酯胎产品只有3mm和4mm规格； 适用范围：广泛应用于工业和民用建筑的屋面、地下室、卫生间等防水工程以及屋顶花园、道路、桥梁、隧道、停车场、池等工程的防水防潮。变形较大的工程建议选用延伸性能优异的聚酯胎产品，其他建筑宜选用相对经济的玻纤胎产品。 施工方法：施工前应清理基层缺陷，基层含水率不大于9%，涂刷专用底子油并充分干燥后再施工。具体工程施工以及细部构造应按照工程的防水设计、验收标准和施工规范进行。 贮存运输： 1. 避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存。储存温度不得低于相应规格产品柔度试验温度（-℃），不应高于50℃。立式存放，高度不超过两层； 2. 运输时必须立放，高度不超过两层，要防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。 3. 正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起为一年。 FS2复合防水卷材施工工艺 一、 FS2复合防水卷材施工方法（一）、建筑屋面防水施工做法 根据《屋面工程技术规范》GB50207-94规定建筑屋面防水工程根据建筑物的性质，重要级别，使用功能要求，以及防水耐用年限等将屋面防水划分为Ⅰ-Ⅳ级四个防水等级，按不同等级进行不同的设防，根据防水工程“多道设防、节点密封”、“刚柔结合、以柔适变”的原则，在Ⅰ-Ⅱ防水等级屋面构造上，应采用刚柔结合多道互防的做法进行设防. 1． 结构层：现浇或预制混凝土楼板； 2． 隔气层：FS2复合防水卷材300g/m2卷材，由设计人员根据建筑物功能要求选用； 3． 找平层：20mm厚1：2.5-3.0水泥砂浆找平压光； 4． 附加层：在转角或特殊部位附加一层FS2复合防水卷材； 5． 粘接层：用专用胶刷1-2mm； 6． 防水层：由设计人员根据屋面防水等级和设计要求选择FS2复合防水卷材； 7． 保护层：防水卷材老化及机械损伤和上人屋面或非上人屋面，可分为三种做法：做法一：20mm厚1：3水泥砂浆做1.5×1.5半缝分格，分格缝用密封材料嵌缝；做法二：40mm厚细石混凝土掺5%膨胀剂做3.0×3.0半缝分格，并振捣密实，表面抹平压光（适用于上人屋面），分格缝用密封材料嵌缝；做法三：用含水泥重15%803胶水泥素浆做10mm厚保护层（适用与简易屋面）； 8.为了防止保护层开裂，严格控制沙粒粒径，采用中粗砂，425#普通硅酸盐水泥。（二）、地下工程防水 1. 设计人员根据工程的重要性和使用中对防水的要求选择地下防水的防水等级，地下工程防水等级分为四级，其标准见表1：表1：地下防水等级分类防水等级 标 准一级 不允许渗水，围护结构无湿渍二级 不允许渗水，维护结构有少量偶见的湿渍三级 有少量漏水点，不得有线流和漏泥沙，每昼夜漏水量<0.5L/m2 四级 有少量漏水点，不得有线流和漏泥沙，每昼夜漏水量<2L/m2 2. 地下工程墙体防水做法（1） 保护层：30mm厚1：2.5-3水泥砂浆加5%防水剂找平压光；（2） 防水层：设计人员根据防水等级及水头压力选用FS2复合防水卷材；（3） 粘接层：用含水泥重15%803胶水泥素浆TYM-110型聚醚型聚氨酯涂厚1-2mm；（4） 结构层：混凝土墙或砖墙体。 3．地下室底板防水做法：（1） 垫层：150mm厚C20细石混凝土每边伸出200mm；（2） 找平层：20mm厚1：2.5-3水泥沙浆找平压光；（3） 粘接层：用含水泥重15%803胶水泥素浆或TYM-110型聚醚型聚氨酯涂厚1mm；（4） 防水层：设计人员根据防水等级及水头压力选用FS2复合防水卷材；（5） 保护层：40mm厚C20细石混凝土；（6） 结构层：混凝土底板。（三）、卫生间防水工程：（1） 楼面结构层：现浇或预制钢筋混凝土；（2） 找平层：15-20mm厚1：2.5水泥砂浆找平压光；（3） 粘接层：用含水泥重10%-15%803胶水泥素浆做粘接层涂厚1mm；（4） 防水层：FS2复合防水卷材自下而上粘接密实；（5） 面层：7mm厚1：1水泥砂浆，找平压光或粘贴其它面层。二、 FS2复合防水卷材施工程序及要求（一）FS2复合防水卷材施工程序 1、 验收并清扫基层（找平层）； 2、制备胶粘剂（随用随配置）； 3、处理复杂部位（落水口、管道孔等部位）； 4、铺贴防水层（FS2复合防水卷材）； 5、防水层检查； 6、保护层施工； 7、验收。 （二）FS2复合防水卷材施工程序要求 1、铺贴卷材的基层（找平层）必须清扫干净，干燥的基层须撒水保持基层湿润，只要无明水即可。（屋面防水找平层应符合《屋面工程技术规范》GB50207-94规定，地下防水找平层应符合《地下防水工程施工及检验规范》GB108-87规定。 2、用含水泥重10%-15%803胶制备水泥水泥素浆粘接剂，搅拌必须均匀，无沉淀、无凝块、无离析现象，即可使用。 3、屋面主体防水施工前，应先对排水集中及结构复杂的节点部位进行密封处理和附加层粘接。 4、密封材料采用聚醚型聚氨酯，若选用其它密封材料应不含油、凡士林等影响聚乙烯性能的化学物质。 5、转角处均应加铺一层卷材（附加层），阴阳角处基层均做成R=20圆弧形。 6、卷材铺贴均应采用满铺法，胶粘剂涂刷在基层上应均匀不漏底、不堆积、胶粘剂涂刮后应随即铺贴FS2复合防水卷材，防止时间过长影响粘接质量。 7、铺贴建筑复合防水卷材不得褶皱，不得用力拉伸，并应排除复合防水卷材下面的空气和多余的胶粘剂，保证卷材与基层之间粘接密实。 8、铺贴复合防水卷材时须保证搭接宽度不小于100mm。 9、上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开三分之一的幅度；上下两层不得相互垂直。 10、平立面转角处复合防水卷材应留在平面上，距离面不应小于600mm。 屋面防水工程施工组织设计 屋面防水等级确定为二级，防水层耐用年限不小于15年。按招标文件要求，防水材料采用防水性能好，抗老化能力强的SBS改性沥青卷材，并应严格按国家“屋面工程技术规范”（GB50207-94）等技术标准执行施工，确保施工质量。 1. 施工前准备工作 1.1.施工管理准备如能中标，我们将立即抓紧时间，组建项目经理部，并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作： 1.1.1.迅速按投标书施工组织机构图的要求，组织主要领导和技术人员到位，进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责，分工到人，并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作，以确保工程的顺利进行； 1.1.2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作，报建设单位及现场监理审批； 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下，对基层进行检查验收； 1.1.4.熟悉施工图纸，确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排，并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划，并做好临建和生产用房的安排工作； 1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位，对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查，确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点，所有工具、设备必须备足、备全、备齐； 1.1.6.落实材料供应计划，在现场监理工程师参加的情况下，切实做好材料进场的检验工作，必要时抽样送检； 具体施工验收程序见下图： 1.2.材料准备 “灯塔牌”SBS改性沥青防水卷材。屋面选用35#（3mm）聚脂胎，I型，PE 膜覆面和板岩覆面卷材。该材料生产厂家是国家500万平方米改性沥青卷材生产示范线企业，由于采用ISO9002质量管理保证体系，使其产品质量获得国家、省、市的多项荣誉。 1.3.施工用具根据施工现场的实际情况要求，辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料，如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具，以方便现场的施工。 2.施工工艺及方法 2.1.施工工艺流程 2.2．施工方法 2.2.1.基层检查验收基层要求表面干燥，其含水率按规定不应超过8%，或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整，保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查，直尺与基层的间隙不应超过5mm，只允许平缓变化，每米长度内不得多于一处，表面无积水，排水坡度应符合设计要求。防水基层若有缺陷或积水等现象，必须进行处理，合格后方可进行防水层的施工。 2.2.2.冷底子油施工先将验收合格的基层进行清理，并在基层上涂喷处理剂，要求处理剂涂喷要均匀，待基层处理干燥后，再进行防水卷材的铺设施工。 2.2.3.防水卷材的铺设防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况，按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。 ⑴施工前应将验收合格的基层清理干净，并将棱角处尘土吹净。 ⑵涂刷基层处理剂要均匀一致； ⑶基层处理剂干燥后，应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。 ⑷确定卷材铺贴顺序和铺贴方向，并在基层弹线，然后铺贴卷材。 ⑸用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角，喷灯距交界处300mm左右，使卷材表面的沥青层液化，边烘烤边向前滚卷材，随后用压辊滚压，使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。 ⑹卷材搭接按以下方法进行： a长边搭接：卷材纵向搭接宽度，单层防水≥80mm，必须仔细操作，先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层，同时应熔化接缝两面的粘结胶，然后进行粘合排气，用手持辊压实，并应有明显沥青条； b短边搭接：卷材两端必须全部粘结，搭接宽度，单层宽度应≥100mm，并在基层卷材定位弹线、试铺，按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸，确定卷材的铺设方案。 c同一层相邻两幅卷材铺贴：横向搭接边应错开1500mm以上，且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。第二道防水施工工艺流程同第一道设防，但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽，短边搭接缝错开不小于1.5m。 d带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层，在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。 ⑺卷材铺贴完毕后，必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理，应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂，然后抹平，使其形成明显沥青条。 2.2.4.成品保护措施 ⑴第一道卷材铺贴经检验合格后，应对防水层采取保护措施。尽量减少交叉施工，以避免防水层被破坏。 ⑵第二道卷材铺贴经检验合格后，进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。若不慎将防水层破坏，破坏方应及时通知我方以便进行维修。若后继工序将对防水层造成较大影响时，请施工方在施工前与我方现场管理人员联系，以便共同商讨防水层的保护措施。 2.3.细部构造处理防水卷材铺设的另一个关键工序是细部的构造处理。如细部的构造处理不能达到设计要求，将对防水工程的质量造成重大的影响。其细部处理包括雨水口的处理、天沟的处理、排气出口细部处理、与山墙连接处的处理等。其细部处理详见以下节点详图： 详图1： 屋面伸缩缝防水施工方法 （或根据设计要求另定） 详图2：防水施工断面图 （或根据设计要求另定） 详图3： 出屋面管道防水施工措施 （或根据设计要求另定） 详图4：山墙泛水处理 （或根据设计要求另定） 详图5： 天沟细部构造 （或根据设计要求另定） 5.质量标准及质量保证措施 3.1.质量标准：本工程质量标准必须保证各项指标均达到国家有关规范、标准及设计图纸要求，其最终验收标准达到优良标准。 3.2.质量保证措施 3.2.1.基层应符合设计要求，经业主、现场监理及现场有关单位验收合格后，方可进行下一道工序的施工； 3.2.2.应严格要求全体施工人员要牢固树立“质量第一”的思想意识，严格按照施工规程及施工图纸进行施工； 3.2.3.施工负责人要积极配合土建施工单位及技术检查负责人的工作，及时做好防水层的自检手续。施工中如有不同意见，应及时与建设单位及现场监理取得联系，在其协调下得到妥善的解决； 3.2.4.做完附加层后，要及时邀请建设单位、监理及土建施工单位进行检查和验收。并应签字认可，验收合格后方可进行大面积铺设。蓄水试验后，邀请有关人员共同检查试验结果，并在验收单上签字认可； 3.2.5.土建施工单位在进行下一道工序施工时，应注意防水层的保护，如有损坏，应及时通知防水施工单位，以便补救。 4.安全、文明施工施工中必须做好如下安全防护措施： 4.1.施工人员必须配戴安全帽，危险地带必须配备安全带； 4.2.严禁施工人员酒后施工； 4.3.在施工人员进场前做好安全教育，并在施工中确定安全员，落实安全检查措施； 4.4.严格施工用电安全保护工作，并在施工时应配备好灭火器材； 4.5.大风或大雨天气，为保证施工安全和施工质量，应停止施工。 聚氨酯防水涂料工程施工方案 根据工程设计要求，选用单组分聚氨酯防水涂料，本产品可在任何复杂的基层表面防水施工，尤其适合地下、遂道，含水率较大的基面上施工，使用寿命长，耐老化、耐酸碱、无接缝、粘结力强，为了确保该防水工程质量。特制订如下施工方案：一、 使用材料： 1. 单组分湿气固化类聚氨酯防水涂料（隐蔽型）执行标准JC500-92。 2. 辅助材料—丙酮（稀释剂）二、 施工机具：大毛刷，小毛刷，大小刮板，、铁桶，扫帚，长柄，滚刷等；三、 基层要求： 1. 施工基层应平整，牢固，无空鼓，无涂聚，无浮尘，无裂纹等。 2. 与水平垂直的阴阳角处均做成圆弧或钝角，阳角直径大于10mm，阴角直角大于50mm。 3. 基层表面无明水，基层含水率不大于50%。 4. 预埋金属器具和穿墙的模板螺栓均用安装完毕。四、 施工工艺： 1. 细部处理。凸出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角，沉降缝等部位均做一布二胶的防水附加层处理。 2. 涂刷底胶。将聚氨脂防水涂料加入不大于10%的稀释剂（丙酮）搅拌均匀，均匀涂刷一遍。 3. 防水层施工。底胶表干后，用塑料或橡胶刮板由立面到平面均匀刮涂施工每道涂刷量控制在0.8mm以内，防止涂层过厚产生气泡，每道涂刷涂层要均匀一致，不得有漏涂和鼓泡等现象，每道刮涂完毕经检查修补后方可进行下道施工，刮涂遍数以达到施工要求厚度为准，每道之间隔时间不得小于24小时，也不宜大于72小时，两道之间采用互相垂直的刮涂方向。五、 质量要求：达到设计要求，在防水工程结束后做48h水试验。六、 施工工期控制：根据工程进度情况合理调度，在规定时间内完成。七、 工程资料整理：材料进场后，施工方及时提供材料合格证、准用证（备案证）检验报告、施工资质。八、 施工现场管理： 1. 施工现场必须达到工完场净。 2. 经验收合格后，甲方负责管理，发生防水层损伤所造成的损失，施工方不负责任。九、 安全施工： 1. 施工人员进入工地须带安全帽，登高施工须佩带安全带。 2. 安全用电。 聚氨酯防水涂料 产品简介： “颐合”牌湿汽固化聚氨酯防水涂料。系引进清华大学技术研制生产的单组分湿汽固化型防水材料。性能特点： 单组分包装，无需现场调配，使用方便；具有防水性能好、强度高、弹性好、手感柔软等特点。 可在潮湿无明水基层上施工。 在任意复杂的建筑结构上形成无缺陷的防水层，效果可靠。 规格分类： 按物理指标分为： I、II 两大类； 按使用环境分为：隐蔽型和外露型。 适用范围： 广泛应用于工业、商业和民用建筑的屋面、地下、厨卫间等防水工程以及屋顶花园、蓄水池、游泳池等工程的防水工程，尤其适用于基层变形大结构复杂的基面。施工方法： 1. 施工前应清理基层缺陷，基层含水率不大于50%。 2. 开盖后，检查有结皮等无异常，使用前应搅拌均匀。 3. 涂膜厚度达 2.0mm时，理论用量约为2.4kg/㎡。涂刷 3 道，每道间隔 6～12 小时。以表干为准，固化太慢时，适当喷雾增加空气温度。 4. 施工温度在0℃以上，空气温度应大于40% 包装、贮存和运输： 1. 10kg和25kg两种规格的彩印铁桶包装； 2. 贮存和运输应避免日晒雨淋，禁止接近火源，防止碰撞。贮存温度，不应高于40℃，并保持通风； 3. 正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起6个月。 注意事项： l 开盖后应一次性用完，防止固化、结皮； 2 严禁将隐蔽型产品用于外露工程。 3 施工现场严禁烟火，并具有良好的通风。